SILICIUM 6b i 



chauffer, plus aisément qu'un creuset de plus grande taille, à 

 la température très élevée nécessaire pour la fusion complète- 

 On peut se servir à cet effet de la lampe de Devillc, du four 

 de Schlœsing ou du chalumeau Leclère-Forquignon. Celui-ci 

 est le plus communément employé à raison de la simplicité 

 de son emploi, quand on aie gaz et une soufflerie. 



On pèse le creuset d'abord seul, et une seconde fois après y 

 avoir introduit le silicate en poudre fine, pour connaître le 

 poids exact de la matière sur laquelle on va opérer (de 1 à 

 2 grammes en général, 3 grammes au plus). 



On chauffe progressivement sur la lampe Bunsen, pour 

 volatiliser l'eau facile à dégager de certaines matières, puis 

 on laisse refroidir et on pèse de nouveau ; on recommence 

 jusqu'à ce que le poids soit devenu constant. On répète l'opé- 

 ration sur la lampe d'émailleur et ensuite dans l'appareil 

 destiné à la fusion, parce que certains silicates hydratés, 

 comme le talc, ne cèdent la totalité de l'eau contenue qu'au 

 rouge blanc. On a finalement, par différence, le poids de l'eau 

 dégagée et l'on tient note des circonstances observées, soit 

 pour le départ de l'eau, soit pour le changement de couleur et 

 de consistance du silicate seul. Ces observations peuvent 

 d'ailleurs se faire sur une partie de silicate autre que celle qui 

 servira à la suite de l'analyse, s'il n'y a pas intérêt à ménager 

 la matière. 



On ajoute dans le creuset la quantité de carbonate de calcium 

 pur que l'on a jugé nécessaire, on mélange aussi intimement 

 que possible les deux poudres au moyen de la spatule de; 

 platine; on retire la spatule, après l'avoir fait passer jusqu'à 

 une faible profondeur entre la matière et le creuset, de manière 

 à les isoler, et après en avoir fait tomber toute la poussière par 

 quelques petits coups donnés sur le bord du creuset. On 

 chaulfe doucement, vers 200 ou 300°, pour chasser l'humidité 

 que la poudre peut avoir prise pendant la manipulation, et on 

 pèse de nouveau. On a donc, par différence, exactement le 

 poids de carbonate de calcium. On pose alors le creuset dans 

 l'appareil Leclère-Forquignon, on place le couvercle et on 



